ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3752 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แคโพรแล็กแทม (แก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
๓๗๕๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ.
๒๕๑๑
เรื่อง
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แคโพรแล็กแทม
(แก้ไขครั้งที่ ๑)
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแคโพรแล็กแทม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1777  2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแคโพรแล็กแทม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1777 - 2542 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๕๙๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

๑. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก.
1777 - 2542 เป็น
มอก. 1777 - 2550

๒. ให้ยกเลิกตารางที่ 1 และให้ใช้ตารางต่อไปนี้แทน
ตารางที่
1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี
(ข้อ 4.2)
ลำดับที่
คุณลักษณะ
เกณฑ์ที่กำหนด
วิธีวิเคราะห์ตาม
1
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
  290 นาโนเมตร ไม่เกิน
0.05*
ISO 7059
2
จุดแข็งตัว (Solidifying point) องศาเซลเซียส
  ไม่น้อยกว่า
69
ISO 1392**
3
สี หน่วยฮาเซน (Hazen unit) ไม่เกิน
5
ISO 8112
4
ปริมาณด่างและเกลือของด่างที่ระเหยได้ (volatile base)
มิลลิอิควิเวเลนต์ต่อกิโลกรัม ไม่เกิน
0.5
ISO 8661
5
ค่าเพอร์แมงกาเนต (permanganate number) วินาที
  ไม่น้อยกว่า
10 000
ข้อ
  8.2
6
เหล็ก มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน
0.1
ข้อ
  8.3
7
ความชื้น ร้อยละโดยน้ำหนัก ไม่เกิน

ข้อ
  8.4

ชนิดแข็ง
0.1


ชนิดเหลว
0.05

8
ด่างอิสระ มิลลิอิควิเวเลนต์ต่อกิโลกรัม ไม่เกิน
0.05
ข้อ
  8.5
9
กรดอิสระ มิลลิอิควิเวเลนต์ต่อกิโลกรัม ไม่เกิน
0.05
ข้อ
  8.5
หมายเหตุ
* หมายถึง อาจรายงานผลเป็นค่าการส่งผ่านแสง จากสูตร
UVTr = 100 × (10 - A)
เมื่อ UVTr คือ
ค่าการส่งผ่านแสง เป็นร้อยละ
A คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 290
นาโนเมตร
โดยมีเกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 89
** หมายถึง ทดสอบโดยหลอมตัวอย่างที่อุณหภูมิ 77
องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียสและอ่านอุณหภูมิทุกช่วงเวลาห่างกันไม่เกิน
1 นาที

๓. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ
8.4 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
8.4
การวิเคราะห์หาความชื้น
8.4.1 เครื่องมือ
8.4.1.1 เครื่องคาร์ลฟิสเชอร์ (Karl Fischer
Water Measurement Apparatus)
8.4.1.2 ขวดพอลิโพรพิลีนทรงกระบอก ขนาด 250
ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมฝา
8.4.1.3 โกร่งสำหรับบด
8.4.2 วิธีเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างชนิดแข็งบดให้ละเอียด ตัวอย่างชนิดเหลวให้ถ่ายใส่ขวดพอลิโพรพิลีนทรงกระบอก
ประมาณ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดฝา ปล่อยให้แข็งแล้วนำไปบดให้ละเอียด
8.4.3 วิธีวิเคราะห์
ใช้เครื่องคาร์ลฟิสเชอร์หาความชื้น โดยใช้ตัวอย่างประมาณ
2 กรัม
หมายเหตุ ให้เตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่
20 องศาเซลเซียส ±
1 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 50
± ร้อยละ 10

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิต
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ
๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๐

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/หน้า ๔/๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐